Submitted : 3 April 2019 Revised : 29 April 2019 Accepted : 13 Mei 2019

## PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF BERBAHAN BAKU LIMBAH KULIT DURIAN SEBAGAI ELEKTRODA SUPERKAPASITOR
Pramahadi Febriyanto 1* , Jerry 1 , Arysca Wisnu Satria 1 , Hary Devianto 2 1 Program Studi Teknik Kimia, Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Sumatera
2 Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung * Email: pramahadi.febriyanto@tk.itera.ac.id

## Abstrak
Bahan karbon disintesis dari limbah kulit durian menggunakan reaktor hidrotermal pada suhu 275  C selama 1 jam. Bahan karbon yang diperoleh kemudian dipisahkan dari fase cair dan dikeringkan dalam oven selama 12 jam  dan  diaktifkan  dalam  tungku  dengan  meningkatkan  suhu  secara  bertahap  hingga  800  C  selama  2  jam  di dalam  atmosfer  nitrogen  dengan  laju  aliran  gas  50  mL/menit.  Sifat  permukaan  dari  bahan  karbon  dipelajari menggunakan  pemindaian  mikroskop  elektron  (SEM)  dan  analisis  Brunauer-Emmett-Teller  (BET).  Luas permukaan  karbon  aktif  yang  diperoleh  adalah  1327  m 2 /g.  Sifat  elektrokimia  karbon  aktif  dievaluasi  dengan menggunakan Cyclic Voltammetry (CV) dan Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Superkapasitor yang dibuat  adalah  kapasitor  Electrical  Double-Layer  Capacitor  (EDLC)  simetris  menggunakan  elektrolit  KOH  6  M terlarut dalam etanol. Kapasitansi spesifik yang diperoleh adalah 18 mF/g.

## Kata Kunci: Durian, Karbon Aktif, Superkapasitor

## Abstract
Carbon  materials  was  synthesized  from  durian  shell  waste  using  hydrothermal  reactor  at  275  C  for  1  hour.  The carbon materials obtained then separated from liquid phase and dried in oven for 12 hours and activated in furnace by gradually increasing the temperature to 800  C for 2 hours under nitrogen atmosphere with gas flow rate of 50 mL/minutes. Surface properties of the carbon materials was studied using scanning electron microscopy (SEM) and Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis. The surface area of the activated carbon was found to be 1327 m 2 /g. The electrochemical  properties  of  activated  carbons  were  evaluated  by  using  Cyclic  Voltammetry  (CV)  and Electrochemical  Impedance  Spectroscopy  (EIS).  The  capacitor  was  fabricated  as  symmetrical  Electrical  Double- Layer Capacitor (EDLC) and their electrochemical properties were studied. Specific capacitance of 18 mF/g in  6 M ethanol dissolved KOH electrolyte was obtained.
Keywords: Activated Carbon, Durian, Supercapacitor

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
1. PENDAHULUAN
Buah durian merupakan primadona bagi sebagian besar  penduduk  Indonesia  dengan  angka  produksi mencapai  500–700  ribu  ton  per  tahun  serta banyaknya  impor  durian  per  tahunnya  mencapai 25.504  ton  pada  tahun  2011  (Santoso,  2012). Konsumsi durian ini menimbulkan dampak lingkungan  berupa  limbah  biomassa  kulit  durian terutama  pada  musim  puncak  panen  durian  di  bulan November–Januari.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan limbah durian ini di antaranya sebagai pembungkus makanan (edible film) (Amaliyah, 2014), biopestisida  (Kusumaningtyas  dkk.,  2017),  biobriket (Nuriana dkk., 2013), biobaterai (Khairiah dan Destini, 2017), dan karbon aktif (Chandra dkk., 2009; Ulfia dan Astuti,  2014;  Marlinawati  dkk.,  2015;  Aristo  dkk., 2018).  Aplikasi  karbon  aktif  dalam  proses  industri sangat  beragam,  mulai  dari  adsorben  dalam  proses pemurnian  air  hingga  elektroda  dalam  produksi superkapasitor. Superkapasitor telah menarik banyak perhatian  karena  aplikasinya  yang  luas  mulai  dari sumber  daya  tambahan  pada  peralatan  listrik  dari perangkat seluler hingga kendaraan listrik. Superkapasitor  menjanjikan  kapasitas  penyimpanan energi yang besar karena kepadatan daya yang tinggi, kepadatan  energi  yang  tinggi,  dan  siklus  hidup  yang panjang.
Karbon  aktif  pada  umumnya  digunakan  untuk membuat  kapasitor  jenis  EDLC  yang  menyimpan energi  pada  lapisan  ganda  listrik,  yang  terjadi  pada antarmuka elektroda karbon-elektrolit (Ji dkk., 2014). Untuk  mendapatkan  kerapatan  energi  yang  wajar, karbon  aktif  harus  memiliki  luas  permukaan  spesifik yang  tinggi.  Untuk  memastikan  perolehan  nilai kapasitansi  spesifik  tinggi,  resistivitas  rendah,  dan tekstur  mikro  diadaptasi  dengan  baik  untuk memungkinkan  aksesibilitas  elektrolit  yang  baik  ke permukaan  bagian  dalam  elektroda  (Kuzmenko  dkk., 2015; Zhang dkk., 2015).
Karbon aktif dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung  karbon,  seperti  batu  bara.  Karbon- karbon  ini  dapat  dibuat  dari  bahan  biomassa  residu atau  limbah,  yang  merupakan  bahan  baku  alternatif berbiaya  rendah  (Azevedo  dkk.,  2007;  Prahas  dkk., 2008;  Chandra  dkk.,  2009;  Ahmad  dan  Alrozi,  2011; Ahmad dkk., 2012). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mempelajari  potensi  pemanfaatan limbah  kulit  durian  sebagai  bahan  biomassa  limbah yang  umum  tersedia  di  wilayah  Lampung  Selatan sebagai  bahan  baku  alternatif  untuk  menghasilkan karbon  aktif  yang  digunakan  sebagai  material elektroda superkapasitor.
Material karbon aktif yang disiapkan dikarakterisasi  dengan  sejumlah  metode  yang meliputi  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM),  X-ray Diffractometry  (XRD)  dan    pengukuran  luas permukaan  spesifik  serta  distribusi  ukuran  pori menggunakan adsorpsi-desorpsi gas nitrogen. Sedangkan karakterisasi elektrokimia dari superkapasitor  yang  telah  dibuat,  dilakukan  dengan
menggunakan Cyclic Voltammetry (CV) dan Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Bahan baku
Bahan  biomassa  limbah  kulit  durian  digunakan sebagai  bahan  baku  karbon  aktif.  Sampel  limbah durian dikumpulkan dari Kabupaten Lampung Selatan Indonesia.  Sebelum  digunakan,  limbah  kulit  durian dicuci  bersih  dengan  menggunakan  air  dan dikeringkan dengan oven pada suhu 110  C selama 24 jam.  Kulit  durian  kering  yang  diperoleh  kemudian digiling  dan  diayak  sehingga  diperoleh  serbuk  kulit durian kering dengan ukuran 28 hingga 48 mesh.

## 2.2 Pembuatan karbon aktif
Serbuk kulit durian yang telah disiapkan diresapi dengan  ZnCl 2 (rasio  berat  1/3)  dan  dikarbonisasi menggunakan reaktor hidrotermal pada 275  C selama 1  jam.  Setelah  didinginkan,  produk  reaktor hidrotermal  yang  diperoleh  dipisahkan  antara  fase padat dan fase cair. Fase cair yang diperoleh kemudian akan  dimanfaatkan  untuk  penelitian  lanjutan. Sedangkan  fase  padat  yang  terpisahkan  kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105  C selama 12 jam  menghasilkan  karbon.  Sampel  karbon  kering kemudian diaktifkan pada suhu 800  C di bawah aliran nitrogen  (50  mL/menit)  selama  2  jam.  Akhirnya, karbon  yang  telah  diaktifkan  digiling,  dinetralkan dengan  larutan  0,5  M  HCl  dan  dicuci  beberapa  kali dengan air suling panas hingga air cuciannya memiliki pH  konstan  (5,0–6,0).  Sampel  karbon  aktif yang  telah dicuci  kemudian  dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu 105  C selama 12 jam dan disimpan dalam desikator.

## 2.3 Karakterisasi Material
Pengamatan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan  dengan  menggunakan  Hitachi  SU3500 untuk  mengamati  morfologi  dari  bahan  baku  kulit durian  dan  karbon  aktif yang  diperoleh.  Pengambilan gambar  SEM  dilakukan  dengan  menggunakan tegangan  percepatan  pada  10  kV  dengan  jarak  kerja sekitar 5 mm tanpa proses pelapisan. X-ray Diffraction (XRD) direkam menggunakan PANalytical X’Pert X-ray Diffractometer  dengan  material  anoda  Cu  untuk memeriksa  kristalinitas  karbon  yang  diperoleh. Struktur  pori  dan  luas  permukaan  spesifik dikarakterisasi menggunakan adsorpsi-desorpsi nitrogen pada suhu 77 ° K menggunakan Quantachorme NOVAtouch 4LX.

## 2.4 Pembuatan elektroda
Kapasitor yang dibuat adalah jenis EDLC simetris menggunakan  dua  elektroda  karbon  aktif  yang masing-masing berdimensi 1 × 1 cm 2 . Karbon aktif yang digunakan  masing-masing  diletakkan  di  atas  kolektor arus mesh stainless steel dan dipisahkan oleh pemisah membran  Nafion®  212  dan  disusun  sebagaimana diilustrasikan  pada  Gambar  1  berikut.  Sebagai elektrolit  digunakan  larutan  KOH  6  M  terlarut  dalam
etanol  yang  diteteskan  pada  sel  superkapasitor sebelum dilakukan pengujian elektrokimia.

## Gambar 1.  Elektroda Superkapasitor Karbon Aktif Kulit Durian

## 2.5 Karakterisasi elektrokimia
Karakterisasi elektrokimia yang dilakukan adalah Cyclic  Votammetry  (CV)  dan Electrochemical Impedance Spectrometry (EIS) pada rentang frekuensi 0,01  –  10 6 Hz  menggunakan  potensiostat  Gamry Reference 3000. Kapasitansi spesifik dari karbon aktif dihitung menggunakan rumus berikut:
𝐶 𝐶𝑉 = ∫ 𝑖𝑑𝑡 (2𝑚)∆𝑣 dimana  C CV adalah  kapasitansi  spesifik  dari  uji  CV (F/g), I adalah arus spontan (A), m adalah massa dari material  karbon  aktif  yang  digunakan  (g),  serta  v adalah rentang tegangan (V).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakterisasi Material
Perbandingan  hasil  pengamatan  menggunakan SEM  dari  kulit  durian  sebelum  dan  sesudah  proses karbonisasi  dan  aktivasi  menunjukkan  pembentukan struktur  berpori  yang  dapat  diamati  pada  Gambar  2.
Karbon  aktif  yang  diperoleh  tetap  mempertahankan struktur  awal  kulit  durian  berupa  serat  dengan perubahan  pada  pembentukan  pori  dan  retakan  di permukaan  serat.  Struktur  pori  yang  diperoleh  dari proses  aktivasi  dengan  menggunakan  ZnCl 2 tidak seragam  dengan  ukuran  pori  bervariasi.  Hal  ini didukung  oleh  hasil  yang  didapatkan  oleh  (Du  dkk. 2016;  Wei  dkk.,  2019)  dengan  menggunakan  bahan baku  yang  berbeda  namun  menggunakan  aktivator ZnCl 2 .
Hasil  pengamatan  XRD  pada  Gambar  3 menunjukkan  perubahan  dari  puncak  yang  tajam menjadi  lebar  pada  2  =  24  .  Perubahan  puncak  dari tajam  menjadi  lebar  pada  2  =  24  menunjukkan perubahan dari struktur karbon dari kristalin menjadi amorf pada bidang [002].
Untuk  mengetahui  stuktur  pori  dari  karbon  aktif yang  diperoleh  dilakukan  pengukuran  dengan menggunakan  adsorpsi-desorpsi  gas  N 2 sehingga diperoleh  kurva  isoterm  seperti  ditampilkan  pada Gambar  4.  Menurut  klasifikasi  IUPAC  (Sing  dkk., 1985),  kurva  isoterm  adsorpsi-desorpsi  N 2 untuk karbon aktif yang diaktivasi menggunakan ZnCl 2 yang diperoleh  termasuk  kepada  Tipe  I  (Gambar  4)  yang biasanya  dihasilkan  oleh  material  dengan  struktur mikropori  (<2  nm).  Hal  ini  didukung  oleh  hasil penelitian  oleh  Du  dkk.  pada  tahun  2016,  yang menunjukkan  bila  konsentrasi  aktivator  ZnCl 2 yang digunakan  ≤  40  %berat  maka  akan  diperoleh  karbon aktif yang memiliki struktur mikropori. Terbentuknya struktur mikropori ini juga sesuai dengan mekanisme aktivasi karbon aktif menggunakan ZnCl 2 seperti yang disampaikan oleh Bansal dkk. pada tahun 1988. Ketika ZnCl 2 digunakan  sebagai  aktivator,  hidrogen,  dan oksigen  yang  terdapat  pada  bahan  mentah  akan terkonsumsi sehingga struktur mikropori akan mudah terbentuk.  Berdasarkan  hasil  penelitian  oleh  Lua  dan Yang  pada  tahun  2005,  pada  rasio  ZnCl 2 terhadap bahan  baku  yang  rendah,  jumlah  ZnCl 2 yang  tersedia tidak  cukup  untuk  menghambat  pembentukan  tar sehingga struktur mikropori terbentuk.

## Gambar 3. Spektra XRD Karbon Aktif Kulit Durian
Gambar 4. Kurva Isoterm Karbon Aktif Kulit Durian
Adapun  hasil  perhitungan  luas  permukaan dengan  menggunakan  metode  BET  (Brunauer  dkk., 1938)  serta  ukuran  pori  menggunakan  metode  BJH (Barrett dkk., 1951) ditampilkan pada Tabel 1.
Berdasarkan  hasil  pengukuran  BET  yang diperoleh,  luas  permukaan  karbon  setelah  aktivasi adalah  1327  m 2 /g.  Luas  permukaan  karbon  aktif  ini memenuhi  kebutuhan  luas  permukaaan  aplikasi karbon aktif sebagai elektroda superkapasitor.
Adapun  hasil  perhitungan  dengan  metode  BJH, menunjukkan  sebagian  besar  pori  yang  diperoleh adalah  mikropori  dengan  ukuran  pori  rata-rata sebesar  1,11  nm.  Hal  ini  sesuai  dengan  perkiraan berdasarkan  jenis  isoterm  adsorpsi  pada  Gambar  4 yang  menujukkan  karakteristik  Tipe  I  untuk  material dengan struktur mikropori.
Tabel 1. Luas permukaan spesifik dan ukuran pori
karbon aktif kulit durian Sampel Luas permukaan spesifik (m 2/ g) Volum pori (cm 3 /g) Ukuran pori rata- rata (nm) Jenis pori Kulit durian 0,25 3,19 x 10 -4 2,56 Mesopore Karbon aktif 1327,24 0,736 1,11 Micropore

## 3.2 Karakterisasi Elektrokimia
Kurva  CV  hasil  pengujian  dari  superkapasitor yang  menggunakan  elektroda  karbon  aktif  dipeoleh pada  rentang  0–1,0  V  seperti  ditampilkan  pada Gambar 5. Kurva CV yang diperoleh tidak menujukkan bentuk  persegi  yang  menjadi  ciri  khas  dari  kapasitor jenis EDLC melainkan bentuk rhomboid pada scan rate 100–400 mV/s. Berdasarkan literatur (Cai dkk., 2013), kurva berbentuk tajam menunjukkan adanya tahanan ohmik yang signifikan pada pori. Adapun area integral dari  kurva  CV  yang  diperoleh  menunjukkan kapasitansi  dari  superkapasitor  yang  telah  dibuat dengan  nilai  maksimum  kapasitansi  spesifik  yang diperoleh  adalah  18  mF/g  pada  scan  rate  400  mV/s. Rendahnya  nilai  kapasitansi  ini  dapat  dijelaskan akibat  ukuran  pori  yang  terlalu  kecil  sehingga menyulitkan  elektrolit  KOH  yang  digunakan  untuk masuk  ke  dalam  pori  yang  berdampak  karbon  aktif tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan (Du dkk., 2016).

## Gambar 5. Kurva CV superkapasitor karbon aktif kulit durian
Penyebab rendahnya kapasitansi superkapasitor yang diperoleh, diselidiki lebih lanjut dengan melakukan uji EIS.  Uji  EIS  dilakukan  untuk  menginvestigasi  kinetika pengisian  muatan  dari  superkapasitor  karbon  aktif. Plot  Nyquist  dari  data  impedansi  yang  diperoleh, ditunjukkan  pada  Gambar  6.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan  adanya  tahanan  transfer-muatan  yang tinggi  sehingga  mengakibatkan  nilai  kapasitansi  yang rendah. Tahanan transfer-muatan yang tinggi biasanya berkorelasi  dengan  ukuran  pori  yang  terlalu  kecil sehingga  tidak  mampu  diakses  oleh  elektrolit  KOH yang digunakan (Du dkk., 2016).
Gambar 6. Kurva EIS superkapasitor karbon aktif kulit durian

## 4. KESIMPULAN
Karbon  aktif  dari  kulit  durian  berhasil  disintesis dengan  aktivasi  kimia  dengan  ZnCl 2 sebagai  zat pengaktif  menggunakan  reaktor  hidrotermal.  Bahan yang  diperoleh  dikarakterisasi  dan  dievaluasi  untuk aplikasi  sebagai  elektroda  superkapasitor.  Sampel karbon aktif yang diperoleh memiliki struktur berpori, dengan  ukuran  pori  beragam  dan  luas  permukaan spesifik  yang  tinggi  (1327  m 2 /g).  Meskipun  memiliki luas  permukaan  spesifik  yang  tinggi,  kapasitansi kapasitor  yang  dibuat  menggunakan  karbon  aktif  ini
hanya  terukur  sebesar  18  mF/g.  Hasil  ini menunjukkan bahwa luas permukaan spesifik material elektroda  yang  tinggi  tidak  selalu  berarti  nilai kapasitansi tinggi. Kemampuan elektrolit untuk masuk ke  dalam  pori  diduga  menjadi  faktor  yang mempengaruhi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Lembaga  Penelitian,  Pengabdian  Masyarakat,  dan Penjaminan  Mutu,  Institut  Teknologi  Sumatera  (LP3 ITERA)  atas  pendanaan  Hibah  Mandiri  ITERA  yang telah  diberikan  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  F.;  Daud,  W.  M.;  Ahmad,  M.  A.  dan  Radzi,  R., Cocoa  (Theobroma  cacao)  shell-based  activated carbon  by  CO 2 activation  in  removing  of  Cationic dye  from  aqueous  solution:  Kinetics  and equilibrium studies, Chemical Engineering Research and Design, 2012, 90(10), 1480-1490. Ahmad, M. A. dan Alrozi, R., Optimization of rambutan peel based activated carbon preparation conditions for  Remazol  Brilliant  Blue  R  removal,  Chemical Engineering Journal, 2011, 168(1), 280-285.
Amaliyah,  D.  M.,  Pemanfaatan  Limbah  Kulit  Durian (Durio zibethinus) dan Kulit Cempedak (Artocarpus  integer)  sebagai  Edible  Film,  Jurnal Riset Hasil Industri Hutan, 2014, 6(1), 27-34. Aristo, J. P.; Yulianti, I. M. Dan Jati, W. N., Potensi Arang Aktif  dari  Kulit  Buah  Durian  (Durio  zibhetinus Murr.)  dengan  Aktivator  NaOH  sebagai  penjernih Air Sumur, Biota, 2018, 3(3), 117-124.
Azevedo, D. C.; Araújo, J. C.; Bastos-Neto, M.; Torres, A.
E.;  Jaguaribe,  E.  F.  dan  Cavalcante,  C.  L, Microporous  activated  carbon  prepared  from coconut  shells  using  chemical  activation  with  zinc chloride,  Microporous  and  Mesoporous  Materials,
2007, 100(1), 361-364.
Bansal, R. C.; Donnet, J. B. dan Stoecli, F., Active Carbon, Marcel Dekker, New York, 1988. Barrett,  E.  P.;  Joyner,  L.  G.  dan  Halenda,  P.  P.,  The Determination  of  Pore  Volume  and  Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms, Journal of the  American  Chemical  Society,  1951,  73(1),  373- 380.
Brunauer,  S.;  Emmett,  P.  H.  dan  Teller,  E.,  Adsorption of  gases  in  multimolecular  layers,  Journal  of  the American Chemical Society, 1938, 60(2), 309-319. Cai, T.;  Zhou, M.;  Ren, D.;  Han, G.  dan  Guan, S.,  Highly ordered mesoporous phenol–formaldehyde carbon as  supercapacitor  electrode  material,  Journal  of Power Sources, 2013, 231, 197-202.
Chandra, T. C.; Mirna, M. M.; Sunarso, J.; Sudaryanto, Y. dan Ismadji, S., Activated carbon from durian shell: Preparation  and  characterization.  Journal  of  the Taiwan  Institute  of  Chemical  Engineers,  2009, 40(4), 457-462.
Du, X.; Zhao, W.; Ma, S.; Ma, M. dan Qi, T., Effect of ZnCl 2 impregnation concentration on the microstructure
and  electrical  performance  of  ramie-based activated  carbon  hollow  fiber,  Ionics,  2016,  22(4), 545-553.
Ji, H.; Zhao, X.; Qiao, Z.; Jung, J.; Zhu, Y.; Lu, Y. dan Ruo, R.  S.,  Capacitance  of  carbon-based  electrical double-layer  capacitors.  Nature  Communications, 2014, 5.
Khairiah,  K.  dan  Destini,  R.,  Analisis  Kelistrikan  Pasta Elektrolit  Limbah  Kulit  Durian  (Durio  zibethinus) sebagai  Bio  Baterai.  Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, Serang, 2017. Kusumaningtyas, R. D.; Suyitno, H. dan Wulansarie, R., Pengolahan  Limbah  Kulit  Durian  di  Wilayah Gunungpati  Menjadi  Biopestisida  yang  Ramah Lingkungan, Jurnal Teknik Kimia, 2017, 15(1), 38- 43.
Kuzmenko,  V.;  Saleem,  A.  M.;  Bhaskar,  A.;  Staaf,  H.; Desmaris,  V.  dan  Enoksson,  P.,  Hierarchical Cellulose-derived  Carbon  Nanocomposites  for Electrostatic  Energy  Storage,  Journal  of  Physics:
Conference Series, 2015, 660.
Lua,  A.  C.  dan  Yang,  T.,  Characteristics  of  activated carbon  prepared  from  pistachio-nut  shell  by  zinc chloride  activation  under  niterogen  and  vacuum conditions, Journal of Colloid and Interface Science, 2005, 505-513.
Marlinawati,  M.;  Yusuf,  B.  dan  Alimuddin,  A., Pemanfaatan  Arang  Aktif  dari  Kulit  Durian  (Durio zibethinus  L.)  sebagai  Adsorben  Ion  Logam Kadmium(III),  Jurnal  Kimia  Mulawarman,  2015,
13(1), 23-27.
Nuriana,  W.;  Anisa,  N.  dan  Martana.,  Karakteristik Biobriket  Kulit  Durian  sebagai  Bahan  Bakar Alternatif  Terbarukan,  Jurnal  Teknologi  Industri Pertanian, 2013, 23(1), 70-76.
Prahas,  D.;  Kartika,  Y.;  Indraswati,  N.  dan  Ismadji,  S., Activated  carbon  from  jackfruit  peel  waste  by H3PO4  chemical  activation:  Pore  structure  and surface  chemistry  characterization,  Chemical Engineering Journal, 2008, 140(1), 32-42.
Santoso,  P.  J.,  Indonesia  Berpotensi  Produksi  Durian Sepanjang  Tahun,  Agroinovasi,  Edisi  19  –  25 Desember 2012, hal. 10-16.
Sing, K.; Everett, D. H.; Haul, R.; Moscou, L.; Pierotti, R. A.;  Rouguerol,  J.  dan  Siemieniewska,  T.,  Reporting physisorption  data  for  gas/solid  interface  with special  reference  to  the  determination  of  surface area  and  porosity,  Pure  and  Applied  Chemistry, 1985, 57(4), 603-619.
Ulfia,  S.  M.  dan  Astuti,  A.,  Sintesis  Karbon  Aktif  dari Kulit  Durian  untuk  Pemurnian  Air  Gambut,  Jurnal Fisika Unand, 2014, 3(4), 255-261.
Wei,  Q.;  Chen,  Z.;  Cheng,  Y.;  Wang,  X.;  Yang,  X.  dan Wang, Z., Preparation of electrochemical performance  of  orange  peel  based-activated carbons  activated  by  different  activators,  Colloids and  Surfaces  A:  Physicochemical  and  Engineering Aspects, 2019.
Zhang, R. R.; Xu, Y. M.; Harrison, D.; Fyson, J.; Qiu, F. L. dan  Southee,  D.,  Flexible  strip  supercapacitors  for future  energy  storage,  International  Journal  of Automation and Computing, 2015, 12(1), 43-49.